406 



zerreiblich. Härte 3,5. Spec. Gewicht 6,327 bei 43% Zinkgehalt. Die Form 



ist ein rhombisches Prisma. Die Analyse ergab: 



Antimon 57,24 56,50 berechnet 56,93 



Zinis 42,83 43,06 43,07 



100,07 99,56 100,00 



(Hinsichtlich der genaueren Angaben über die Winliel dieser Krystaile ist auf das 

 Original zu verweisen.) 



Wasser wird durch SbZn^ in der Kochhitze in seine Bestandlheile zer- 

 legt, es bildet sich ZnO und &bO^ und Wasserstoff enlweicht. Chlor gas 

 bildet unter Entwicklung von Lichl und Wärme Antimon - und Zinkchlorid. Jod 

 in starkem Alkohol gelöst erzeugt Antimonoxyjodid und Zinkjodid. Brom eben- 

 so gelöst, lässt Ziukbromid (löslich) und Zinkoxyd entstehen. Absoluter Alkohol 

 mit Brom reagirte nicht. Sauerstoff über erwärmtes SbZns geleitet gibt 

 ZnOSbOS lind S^bO*. Jodäthyl mit den Krystallen im Digestor auf 135" er- 

 hitzt, gibt eine Mischung von Jodzinkäthyl 2Zn(CtH5)J- und Jodanlimonäthyl 

 Sb(C4H5)3l-. Mit Salzsäure oder Seh we fe Isä ure h y d ra t erwärmt, ent- 

 steht unter heftiger Heaklion schwefelsaures Zinkoxyd, Antimon, Wasserstoff und 

 Spuren von Antimonwasserstoff. Salpetersäure lässt salpetersauies Zinkoxyd 

 und basisch salpetersaures Antimonoxyd neben ÄbU* oder SbO^, entstehen. 

 SbZna ist also ein Radikal, nach Art der metallischen Alkoholradikale, dessen 

 Elemente schwache Affinität zu einander besitzen. Es entspricht Zinkmethyl 

 (SbMe,i) indem ein mehr electropositives Metall die Stelle des 

 eleclropositiven Ratikals einnimmt. 



Slibiobizincyl: SbZu^. 31,5 7o Zink und 68,5 % Antimon wur- 

 den, wie sub 1 beschrieben, zusammengeschmolzen; die tafelförmigen Krystaile 

 sind silberweiss , metallglänzend, vom Härtegrade 3,5 , vom spec. Gew. 6,384 

 bei 33,6% Zink. 



Analyse: Zink 33,95, Antimon 66,09 = 100,04 Zink. 

 Diese Verbindung zersetzt das Wasser nicht und wird von verdünnten Säuren nicht, 

 nur von concenirirten zersetzt. Cooke kam zu dem Resultate , dass Legirun- 

 gen von Sb und Zn , die von den Formeln SbZn^ und SbZn^ wesentlich abwei- 

 chen doch ebenso krystiillisiren, wie SbZn^ und SbZn^. Erfand Legirungen von 

 43 — 60 Procent Zinkgehalt wie erstere und von 20 — 42 Procenl wie letztere 

 kryslallisirt. Man sollte erwarten, dass mit abweichendem Zinkgehalt, also ver- 

 änderter Constitution, auch dieKryslallform sich ändern müssle, 

 dem ist aber nicht so ; sie bleibt dieselbe und C. sucht im Folgenden dieses 

 Räthsel zu erklären. 



Sodann geht C. zur Vergleichung der spec. Gewichte über, 

 die sich, mit der Abweichung im Zink- und Antimongehält ändern. Die nach- 

 folgende Tabelle lehrt, dass: 1) die Vereinigung von Antimon und 

 Zink von Expansion begleitet ist, 2) das spec. Gewicht sich 

 mit der chemischen Constitution ändert, 3) die Minima der 

 spec. Gewichte den Zusammensetzungen SbZnz und SbZns ent- 

 sprechen; dann aber wachsen die spec. Gew. und die Expansion nimmt in 

 dem Verhältnisse ab, als man sich von den beiderseitigen Centren entfernt!, 4) 

 das spec. Gewicht für SbZns geringer ist, wie das für SbZna. 



Tabelle der spec. Gewichte bei: 



